658 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



avons mis en contoct, avec le mêlai liqniilo, des fragm?nls assoz çros de 

 silicium. Ces derniers avaient été fondus, an préalaljle, an four éleclriiiue. 

 Ce silicium élait préparé d'après le procédé de Wœhler, modifié par 

 M. Vigoureux. 



» Pour alleindre la snlnralion complète du mêlai liquide par le silicium 

 un morceau de plusieurs ccnlimèlrcs cubes de ce mélalloïde était retenu 

 au fond du creuset par le cylindie de porcelaine qui renfermait le cou|)le 

 pyromélrique. Les autres fragments flottaient à la surface du métal fondu ('). 



» I^es métaux que nous avons employés avaient été préparés avec soin 

 et étaient d'une |)ureté aussi grande que possible. 



» Nous devions éviter surtout la présence de fer et, en général, de 

 traces de métaux pouvant donner des siliciures. Les creusets étaient 

 chauffés dans un (our à résistance électii pic qui permettait de maintenir la 

 température constinle et qui, de plu-, entourait notre appared d'une 

 atmosi)hère réductrice. Cette piécauiion [JCiinct d'éviter l'oxydation super- 

 ficielle du silicium. 



» Nous avons reconnu, tout d'abord, p;ir une série d'expérifnces préli- 

 minaires, que le plon)b, après 2 lienres de (hatdf ■, à une température 

 constante, était bien saturé de siliciimi. En donnant à rex[)crience une 

 durée plus longue, la quantité de métalloïde en solution n'augmentait 

 pas. Le zinc se sature plus rapidement que le plomb. 



» Dans nos expériences, nous avons maintenu ces deux métaux au 

 contact du silicium à une température constante pendant 3 heures. Les 

 creusets ont été ensuite soriis du foin* et le métal liquide qu'ds contenaient, 

 séparé des fragments soliiles de silicium, a été versé rapidement dans de 

 l'eau froide. 



)) 1° Solubi/ilé du silicutm dans le plomb. — Poiu' rechercher la quantité 

 de sdicium |)rise par ce métal, nous avons dissons un pouls déterminé 

 de plomb dans l'acide azotique étendu. Le silicium restait sous forme de 

 cristaux inaltaqués. Ces cristaux sont jetés sur un filtre disposé sur un 

 entonnoir en cbonile, |)uis ils sont traites par l'acide finorliydrique chaud, 

 pour tlissoudre une très petite quantité tle scorie siliciée que le métal ren- 



("■) Lorsque nous voulons foudre des cristaux de silicium, à la lempéralure de 1500°, 

 nous ajoutons à ce métalloïde un très petit morceau de sodium dont la vapeur empê- 

 cliera chaque cristal de s'oxyder et de s'entourer d'une petite couche de silice, l'our 

 éviter l'oxydation superficitlle du silicium solide avant qu'il ne toit entoure do métal 

 liquide, nous avons parfois utilisé cet artilice. 



